Is 
Der eingemengte Porzellanspath verwittert; der reine Feld- 
spath bleibt wohlerhalten, und so finden sich wohl schöne Hand- 
stücke scheinbar in allen Zuständen der Verwilterung. Selbst 
der dort vorkommende Weissstein ist mit diesem leichiver- 
witternden, feldspathartigen Minerale oft in der feinsten Ver- 
theilung gemengt, und wenn der Weissstein fein gerieben 
und geschlämmt wird, lässt sich das Kalk- und Natronhaltige 
Mineral durch kochende Salzsäure zersetzen. Mit diesem ver- 
witternden Weissstein, so weit ich ihn kenne, ist jedoch 
zugleich immer zersetzter pistaziengrüner Strahlstein (nicht 
Pistazit) gemengt. 
Der wahre Kalifeldspath, von Buchholz analysirt, findet sich 
oft inmitten der Porzellanerde, aber wie schon oben bemerkt, 
vollkommen wohl erhalten in der vollständig verwitterten Masse, 
ohne Spur von Zersetzung, und von wirklichen Zerseizungsüber- 
gängen ist da nichts zu bemerken. 
Was die Zersetzung der feldspathhaltigen Mineralien betrifft, 
so ist Herr Prof. Walt! im Irrthume, wenn er angibt, die Por- 
zellanerde bestehe aus kieselsaurer Thonerde ohne freie Kiesel- 
säure. 
Alle Porzellanerden, welche bisher untersucht wurden, ent- 
halten mehrere Procente freier Kieselsäure, so fand man in der 
von Wildenranna 9,71, der von Aubach 7,13, der von Dienbach 
7,17, und wenn man diese durch Aetzkali ausgezogen hat, erhält 
man eine Zusammensetzung für alle Kaoline, nämlich ein neu- 
trales Thonerdesilicat mit 2 Aequivalenten Wasser. 
Wenn wir. den Porzellanspath aus 4 Mischungsgewichten neu- 
tralem Thonerdesilicat, 2 Mischungsgewichten einfachem Kalk- 
silikat, einem Mischungsgewicht einfachem Natronsilicat und 1/5 
Mischungsgewicht Chlorkalium zusammengesetzt denken, so sind 
das Chlorkalium und das Natronsilicat ohnediess in Wasser lös- 
lich; es müssen nun durch den Zersetzungsprocess auch noch 
die 2 Mischungsgewichte Kalksilicat fortgeschafft werden, welche 
im Wasser nicht löslich sind, und wenigstens die Kieselsäure in 
der Porzellanerde zurücklassen werden. 
Ein Theil der Kieselsäure findet sich eingemengt in der Por- 
zellanerde selbst, den übrigen Theil hat Fuchs gleichfalls zuerst 
nachgewiesen in den häufigen Opalmassen, welche sich überall 
in den Porzellanerdelagern abgeschieden finden. 
Fuchs schreibt schon der Gegenwart des Kalkes im Porzel- 
lanspathe neben dem Natrum die Disposition dieses Minerals zur 
Verwitterung zu, und erklärt als bedingende Ursache die Koh- 
lensäure und das Wasser, welche mit einander den Kalk 
des Kalksilicates auflösen. | 
